— 98 
terre, et que l’aimantation varie avec l’inclinaison de la pièce. 
Si on retourne celle-ci, en la laissant toujours dans le'plandu 
méridien magnétique, sa polarité s’intervertit; elle se perd 
complètement, si on met la barre dans une direction perpen¬ 
diculaire à ce plan. Mais sur une barre d’acier ou de fer la¬ 
miné, l’action de la terre n’est guère sensible; toutefois sous 
l’influence du magnétisme terrestre une barre d’acier peut 
acquérir, par suite d’une modification moléculaire telle que la 
torsion, une aimantation, qui dans ce cas est durable. M. Pérard 
a constaté qu’il en est de même pour le fer laminé nerveux. 
Il possède une barre de fer laminé de près de 1 mètre de 
long qui a été rompue par torsion il y a une dizaine d’années 
dans la position verticale et qui, depuis cette époque, bien 
qu’elle ait été souvent et sans altération, changée de place, 
accuse une polarité très-nette et constante. 
L’aimantation ainsi acquise ne paraît pas devoir dépasser 
un certain degré quelque soit l’accroissement ultérieur de 
l’angle de torsion. Cependant ce maximum de magnétisme 
spécifique change de valeur et augmente à chaque reprise de 
torsion qui succède à une détente élastique. 
Par exemple, à partir de l’angle de torsion de 35° 5 le ma¬ 
gnétisme cesse d’augmenter; la torsion poussée jusqu’à 100* 
ne produit pas le moindre mouvement du galvanomètre. A ce 
point la barre est lâchée, et revient sur elle-même jusqu’à 
84° 75 avec une perte de magnétisme correspondante à une 
somme d’impulsions galvanométriques égale à 5 1/4. Reprise 
ensuite, elle atteint 98° avec une augmentation magnétique 
dont le total est mesuré par une somme d’impulsions égale à 
7° et qui s’arrête en ce point, car le galvanomètre reste fixé 
au zéro pendant que i’on continue à tordre la base jusqu’à 
190°. L’aimantation a donc regagné plus qu’elle avait perdu. 
C’est un des résultats les plus curieux des expériences de 
M. Pérard. 
Quelques mois sur la relation entre les perturbations météo- 
